( >20 ) 



» Il a été réduit en poudre et porphyrisé très-finement sur une plaque 

 d'agate. On en a pris 5 gr ,5io qu'on a fait bouillir dans une capsule de 

 porcelaine avec de l'eau distillée souvent renouvelée. 



» Les liqueurs claires provenant de ce traitement ont été évaporées, puis 

 le résidu calciné et pesé = 0,175. 



» La partie insoluble dans l'eau a été traitée par de l'eau aiguisée d'acide 

 chiorhydrique; on a remarqué une assez vive effervescence. La dissolution 

 chlorhydrique a été saturée par l'ammoniaque qui a produit un léger préci- 

 pité (d'alumine), puis on a ajouté de l'oxalate d'ammoniaque en excès, re- 

 cueilli l'oxalate de chaux, lavé, séché, décomposé par l'acide sulfuriqne; il 

 y avait alors o, 190 de sulfate de chaux, ce qui représente 0,078 de chaux 

 correspondant à i,5 pour 100 du poids du verre employé. 



» Le verre dont on a fait usage renfermant i5 pour 100 de son poids de 

 chaux, on peut conclure que l'eau a décomposé environ 10 pour 100 du 

 verre. 



» 2 . Un autre verre blanc, de la qualité également la plus belle, 

 formé de : 



Silice 77,3, 



Soude '6,3, 



Chaux 6,4, 



Alumine et oxyde de fer. traces. 



» On a opéré sur 5 gr , 180 de verre; l'expérience a été conduite absolu- 

 ment de la même manière que la précédente. 



» On a obtenu pour le résidu provenant de la dissolution aqueuse o gr ,o45, 

 et pour le poids du sulfate de chaux o,a5o, ce qui correspond à o,io3 

 de chaux ou 1 pour 100 du poids du verre employé. 



» Le verre contenant 6,4 pour 100 -de son poids de chaux, il s'ensuit 

 qu'on a dû détruire 32 pour 100 de verre. 



» Le résidu provenant de la dissolution aqueuse a été analysé : il conte- 

 nait o gr ,28i de soude ou 5,6 pour 100 du poids du verre employé; le reste 

 était de la silice. 



» Le verre contenant 1 6,3 pour 100 de soude, on aurait d'après cela 

 34 pour 100 de verre attaqué. 



» Malgré le désaccord de 2 pour 100 qui existe entre les nombres venant 

 de la soude ou de la chaux, on est en droit de dire que toute la partie ba- 

 sique du verre est ainsi extraite de la partie détruite, et que sans doute, par 

 une action suffisamment prolongée, on finirait par n'avoir plus qu'un 



